подвергаются предварительно нѣкоторому отжигу при сравнительно невысо- 

 кихъ температурахъ 120 — 1 50° 1 ; этимъ достигается постоянство ихъ 

 электросопротивленія и температурнаго коэФФиціента. 



Для опредѣленія твердости изъ слитка вырѣзы вались плоскопараллель- 

 ныОг образцы толщиною около 7 — 8 мм., шлифовались и послѣ двухднев- 

 наго отжига при 600° испытывал ись на твердость шариковой пробой Бри- 

 неля при нагрузкѣ въ 200 — 500 kg. Динамометромъ служилъ прессъ 

 князя А. Г. Гагарина, описанный въ цитированныхъ выше статьяхъ. 

 Діаметры полученныхъ отпечатковъ измѣрялись посредствомъ микрометри- 

 ческаго микроскопа. Твердость вычислялась по Формулѣ 



гдѣ Р нагрузка на шарикъ въ килогртшмахъ, 



S поверхность шарового сегмента отпечатка въ mm 2 , 



В діаметръ шарика 9.52 мм., 



d діаметръ отпечатка въ миллиметрахъ. 



Результаты опредѣленій твердости приведены въ таблицѣ 3, гдѣ Н 

 выражено въ килограммахъ на кв. миллиметръ. 



Таблица 3. 



Сплавы, отожженные при 550 — 600° (2 дня). 



Содержаніе мѣди въ процентахъ. 



Твердость по Брннелю въ kg/mm* при 

 нагрузкахъ 200 и 500 kg. 



Атомные. 



Вѣсовые. 



Н200 



IJsoo 



100 

 95.5 

 90.8 

 79.5 

 69 

 57.5 

 44.3 

 33.5 

 19.7 

 10.1 

 3 



100 

 96.1 

 91.95 

 81.75 

 72 



61.05 

 47.9 

 36.8 

 22.1 

 11.5 

 3.55 



32 

 37 

 41 

 50 

 4 56 

 67 

 75 

 86 

 84 

 78 

 74 



34 

 40 

 49 

 60 

 68 

 81 

 89 

 94 

 92 

 8S 

 77 



1 Манганиновыя проволоки нельзя подвергать дѣйствію болѣе высокой температуры, 

 такъ какъ онѣ окисляются, если не защитить ихъ отъ дѣйствія кислорода воздуха, 



И. А. Н. 1917. 



